%%% MET 
ajoutant trois ou quatre parties 
d’antimoine. Je dis trois ou 
quatre parties ; car ce que l’on 
met au-delà eft en pure perte. 
L’or fe précipite au fond , en 
régule , 6 c l’antimoine , fondu 
6 c mêlé avec les autres métaux, 
fürnage. On fond de nouveau 
ce régule, qui donneroit un or 
caflant, 6 c en fouillant deilus 
avec un foufflet , l’antimoine 
s’évapore 6 c l’or refte pur. C*eft 
par le régule d’antimoine 6 c 
par le nître que les métaux im¬ 
parfaits font féparés de l’or 6 c 
de l’argent. Mais la méthode 
la plus ufitée de fé parer l'or 6 c 
l’argent des autres métaux c’eft 
la coupelle : ce il une cinquiè¬ 
me opération de la 
pyrotechnique. 
Les A llemands appellent cet¬ 
te opération , das abtreiben auf 
déni heerd ; ils font un fourneau 
d’une cpnftruétion particulière. 
Les Arriftes Allemands le nom¬ 
ment Tribheerd , ou fourneau 
pour affiner. La maffe métalli¬ 
que s’y fond , le plomb 6 c le 
cuivre . qui fe trouvent mêlés 
avec l’argent , fe vitrifient 6 c 
furnagent. 11 fe forme une 
peau defîus i qui eft de la li- 
tharge. I "Ouvrier , qui eft ap¬ 
pelle à conduire cette opéra¬ 
tion , doit être bien inftr.uit 6 c 
fort attentif à faire couler à 
propos cette furface , par un 
canal ménagé exprès : cette 
opération eft réitérée jufques 
à ce que le plomb foit tout 
changé en îitharge. 
métallurgie 
MET 
L argent fort de ce premier 
fourneau encore mêlé d’un peu 
de plomb 6 c de cuivre. Sur un 
marc de cette matière fondue 
il y a au moins deux dragmes 
de cuivre : ceft dans un autre 
fourneau plus petit que fe fait: 
une nouvelle fonte pour puri¬ 
fier cet argent. Pour cet effet 
on ajoute à la maffe un peu de 
plomb : on la fond , 6 c on la 
conferve en fufion par un feu 
foutenu , jufques à ce que le 
plomb foit vitrifié 6 c abforbé 
par le fourneau même , qui 
pour la matière 6 c la forme eft 
préparé pour cela On obferve 
que la fur-face du métal en 
fufion foit brillante. Alors on 
fait couler avec précaution de 
l’eau froide fur le feu , 6 c on 
laiffe refroidir le métal dans 
le creufet, dans la partie infé¬ 
rieure du fourneau. 
Pour féparer le cuivre de 
l’argent, on fond la maffe avec 
du plomb ou avec de la lithar- 
ge 6 c des morceaux des four¬ 
neaux de coupelle vitrifiés. On 
fait de ce mélange fondu de 
grands gâteaux » qu’on place 
obliquement dans des four¬ 
neaux garnis tout autour avec 
des lames de fer , recouvertes 
de terre. On allume du feu avec 
dubois : bien-tôtle plomb fe 
fond 6 c entraîne l’argent : 
le cuivre demeure poreux 6 c 
caverneux : on tranfporte ce 
cuivre dans d’autres four¬ 
neaux , 6 c avec un plus 
grand feu * on en fait forcir 
